Abstrak —Sekam  padi  merupakan  hasil  samping  proses pengolahan  padi,  dimana  dengan  melakukan  proses  ekstraksi akan didapatkan silika dengan kemurnian yang tinggi. Selain itu silika dari sekam padi dapat dijadikan silika mesopori yang dapat digunakan sebagai material pengantar obat untuk meningkatkan disolusi  dari  parasetamol.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa kemampuan release parasetamol dalam nanopartikel silika mesopori dan menganalisa kemampuan disolusi parasetamol  dalam  nanopartikel  silika  mesopori.  Penelitian  ini terbagi  menjadi  4  tahap  yaitu  sintesis  silika,  sintesis  silika mesopori,  proses  enkapsulasi  parasetamol  ke  dalam  silika mesopori,  dan  proses  kompaksi  menjadi  tablet.  Rasio  pelarut etanol  divariasikan  pada 1:0 (0ml), 1:1 (1,75ml) dan 1:2 (3,5ml). Berdasarkan  pengujian,  sampel  yang  memiliki  kemampuan release yang lama yaitu sampel dengan rasio pelarut 1:1 dengan membutuhkan  waktu 20 jam sampai tablet habis, sejalan dengan hal tersebut, hasil pengujian disolusi memiliki hasil yang optimal pada sampel dengan rasio pelarut 1:1 dengan % disolusi sebesar 34,56%.
Kata  Kunci —Disolusi,  Etanol,  Parasetamol,  Sekam  Padi,  Silika Mesopori

## I. PENDAHULUAN
NDONESIA  sebagai  negara  agraris  merupakan  negara produsen  padi  terbesar  ketiga  di  dunia  setelah  Republik Rakyat Cina dan India. Namun, hingga saat ini hasil samping pengolahan  padi  serta  limbahnya  belum  dimanfaatkan  secara maksimal.  Sekam  merupakan  hasil  samping  saat  proses penggilingan  padi  dan  menghasilkan  limbah  yang  cukup banyak [1]. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan dari sekam  padi  yaitu  silikanya,  dimana  kandungannya  dapat mencapai  94%  dari  abu  sekam  padi.  Data  diatas menggambarkan bahwa sekam padi mempunyai potensi untuk dimanfaatkan  sebagai  sumber  silika,  sehingga  nilai  ekonomis dari residu pertanian ini dapat ditingkatkan.
Silika pada umumnya sering digunakan dalam dunia industri kaca  dan  gelas  sebagai  bahan  utama.  Seiring  dengan perkembangan  zaman  silika  mulai  direkayasa  menjadi nanopartikel silika mesopori (MSNs). Salah satu bentuk MSNs yang  pertama  adalah Mobile  Composition  of  Matter  No.  41 (MCM-41),  yang  memiliki  susunan  mesopori  hexagonal  2D, yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  aplikasi  dalam  bidang biosensor, drug delivery dan bidang lainnya yang membutuhkan  luas  permukaan  material  yang  tinggi  serta berpori [2]. Pada sintesis MSNs bahan utama yang digunakan sebagai  sumber  silika  adalah  sekam  padi,  yang  memiliki
keunggulan  dapat  menurunkan  biaya  produksi,  memperbaiki efisiensi  efektivitas  pengiriman  obat  ke  tubuh  dan meningkatkan nilai jual dari sekam padi.
Parasetamol  atau  asetaminofen  adalah  obat  analgesik  dan antiperik yang populer digunakan. Parasetamol tergolong obat yang sukar larut dalam air, kelarutannya dalam air 1:70. Suatu obat harus mem punyai kelarutan dalam air sehingga obat dapat masuk  ke  sistem  sirkulasi  [3].  Formulasi  obat  yang dikendalikan juga telah menjadi strategi yang semakin penting dalam  pengobatan  terapi.  Dalam  formulasi  obat  yang terkontrol,  efek  farmakologis  dapat  dihindari  dengan melepaskan  obat  pada  tingkat  yang  terkendali  dengan  waktu atau  bisa  disebut  dengan  disolusi  [4].  Formulasi  obat  yang terkontrol  memiliki  keuntungan  mengurangi  frekuensi  dosis dan  jumlah  dosis  total,  mengurangi  efek  samping,  mencapai konsentrasi/respons darah yang lebih seragam dan meningkatkan terapi serta kenyamanan pasien [5].
Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan analisa terhadap sintesis  dan  karakterisasi  silika  mesopori  menggunakan template CTAB.  Hasil  dari  pengujian  BET  menunjukkan bahwa  luas  permukaan  paling  tinggi  dihasilkan  dari  sampel dengan penambahan 2% CTAB yang  memiliki luas 1291.436 m 2 , dengan  ukuran diameter  porinya sebesar 4.95764 nm  dan volume  total  porinya  adalah  1.601  cc/g.  Penelitian  tersebut masih  membahas  tentang  pembentukan  silika  mesopori  dari sekam  padi  namun  untuk  aplikasi drug  delivery dari  silika mesopori  sendiri  masih  belum  diteliti.  Penelitian  Sandy menjelaskan  bahwa  mesopore  nano  silika  memiliki  luas permukaan  yang  besar,  mempunyai  karakter biocompatible

## Analisis Pengaruh Rasio Pelarut Etanol Terhadap Kinerja Nanopartikel Silika Mesopori dari Sekam Padi sebagai Material Pengantar Obat
Riska Fitri Amalia, Hariyati Purwaningsih, Diah Susanti dan Vania Mitha Pratiwi Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : hariyati@material.its.ac.id
I
Gambar  1.  Difraktogram  XRD  (a)  Sekam  Padi,  (b)Abu  Sekam  Padi, (c)Silika hasil ekstraksi, (d)Silika Mesopori
sehingga  memiliki  potensi  besar  sebagai  partikel  pembawa molekul obat.
Karena  parasetamol  memiliki  kelarutan  yang  rendah,  maka perlu  dilakukan  studi  lanjut  mengenai  pengaruh  rasio  pelarut etanol  terhadap  kemampuan  disolusi  parasetamol  dalam nanopartikel  silika  mesopori.  Sehingga  pada  penelitian  ini, dianalisa  pengaruh  rasio  pelarut  etanol  terhadap  kemampuan release  parasetamol  dalam  nanopartikel  silika  mesopori  dan menganalisa kemampuan disolusi parasetamol dalam nanopartikel  silika  mesopori.  Variabel  pada  penelitian  ini adalah  rasio  jumlah  pelarut  etanol  yang  divariasikan  untuk menentukan kemampuan slow release dan disolusi terbaik pada obat.

## II. METODE PENELITIAN
A. Persiapan Bahan
Mempersiapkan sekam padi, aquades , ethanol (96%), CTAB
(99,9%),  HCl  (37%),  NaOH,  asam  asetat,  asam  nitrat  (65%), methanol (100%) dan parasetamol (99%).

## B. Ekstraksi Silika dari Sekam Padi
Ekstraksi  silika  dari  sekam  padi  dilakukan  dengan mencampurkan  80  gram  sekam  padi  dengan  600  ml  larutan HNO 3 2M pada gelas beaker lalu memanaskannya selama 2 jam pada  temperatur  90°C.  Setelah  itu  sekam  padi  dicuci menggunakan  aquades  hingga  pH  7.  Sekam  padi  yang  telah dicuci selanjutnya dimasukkan ke dalam crucible furnace dan dibakar  dalam muffle  furnace selama  6  jam  pada  temperatur 600°C.  Hasil  dari  pembakaran  tersebut  berupa  abu  sekam padiatau rice  husk  ash (RHA).  Abu  sekam  padi  selanjutnya ditimbang sebanyak 6 gram dan dicampur dengan larutan 100 ml NaOH 2M kemudian diaduk selama 2 jam pada temperature 90°C.  Hasil  pengadukan  kemudian  disaring  menggunakan kertas  saring  untuk  dipisahkan  dengan  residu  yang  ada,  atau agar mendapatkan larutan Na 2 SiO 3 . Kemudian larutan tersebut dititrasi  dengan  HCl  2M  hingga  pH  7  dengan  penambahan akuades untuk mengencerkan gel yang terbentuk. Hasil titrasi didiamkan selama 30 menit pada temperatur kamar kemudian larutan  disaring  dan  dicuci  menggunakan  aquades.  Gel kemudian  dimasukkan  kedalam crucible  furnace dan dikeringkan  dalam muffle  furnace selama  6  jam  pada temperatur 100°C. SiO 2 yang dihasilkan kemudian dikeluarkan lalu dihaluskan hingga menjadi serbuk .
C. Sintesis Nanopartikel Silika Mesopori (MSNs)
Proses  sintesis mesoporous  silica  nanoparticles (MSNs) ialah dengan  menggunakan bahan  utama silika hasil ekstraksi dari  sekam  padi,  dan  juga  memerlukan  bahan  lainnya  seperti NaOH, CH 3 COOH, CTAB, etanol dan aquades. Pertama yang dilakukan  adalah  mencampurkan  6  gram  SiO2  dan  8  gram NaOH ke dalam 100 ml aquades dalam erlenmeyer. Kemudian dipanaskan  dengan oil bath  pada  temperatur  80°C  selama  24 jam  untuk  mendapatkan  natrium  silikat  (Na 2 SiO 3 ).  CTAB dengan konsentrasi 2% dilarutkan kedalam aquades kemudian di aduk selama 30 menit pada temperatur ruangan. Setelah itu, natrium  silikat  dituang  ke  dalam  gelas  beaker  dan  larutan
CTAB  ditambahkan  secara  perlahan  –  lahan  menggunakan pipet  dalam  kondisi  diaduk.  Larutan  Na 2 SiO 3 -CTAB  diaduk selama  30  menit  agar  larutan  menjadi  homogen.  Setelah  itu larutan  Na 2 SiO 3 -CTAB  ditambahkan  CH 3 COOH  5M  hingga pH  10  dan  stirring  selama  6  jam  pada  temperatur  ruangan. Selanjutnya  sol  gel  yang  diperoleh  diberi  perlakuan hidrothermal  dan  di aging selama  24  jam  dengan  pH  tetap dijaga  10.  Sol  gel  kemudian  disaring  menggunakan  kertas saring  dan  dicuci  menggunakan  aquades  minimal  10  kali. Untuk menghilangkan CTAB dilakukan reflux dengan larutan 100 ml methanol 99% dan penambahan 9 ml HCl 37%. Proses reflux dilakukan  selama  12  jam.  Setelah  itu  dilakukan pemisahan endapan menggunakan mesin centrifuge selama 30 menit.  Hasil  endapan  kemudian  dicuci  menggunakan  ethanol 99%. Setelah di cuci dimasukkan ke dalam crucible furnace dan dikeringkan  ke  dalam muffle  furnace pada  temperatur  90°C selama 4 jam.

## D. Proses Enkapsulasi Parasetamol ke dalam nanopartikel silika mesopori.
Proses  enkapsulasi  parasetamol  ke  dalam  silika  mesopori diawali dengan pencampuran 250 mg parasetamol dan 250 mg silika  mesopori  pada  3  buah  gelas  beaker.  Gelas  beaker  yang pertama  ditambahkan  dengan  etanol  97%  sebesar  0  ml  (rasio 1:0)  dan  ditambahkan  aquades  sebanyak  17,5  ml.  Kemudian untuk gelas beaker yang ke dua ditambahkan etanol sebanyak 1,75 ml (rasio 1:1) dan ditambahkan aquades sebanyak 17,5 ml. Untuk gelas beaker yang ketiga ditambahkan etanol seanyak 3,5 ml dan ditambahkan juga aquades sebanyak 17,5 ml. Kemudian ketiga gelas beaker tersebut diaduk selama 1 jam. Setelah 1 jam, dilakukan  proses  penyaringan  menggunakan  kertas  saring untuk diambil filtrat nya. Kemudian filtrat dikeringkan dengan cara  dimasukkan  muffle  furnace  dengan  temperatur  90°C selama  2  jam.  Setelah  itu  muffle  furnace  dikeluarkan  dan dilakukan  penghalusan  terhadap  sampel  serta  dilakukan pengujian.

## E. Pengujian
Pengujian  dilakukan  untuk  mengkarakterisasi  fasa,  gugus fungsi,  struktur,  ukuran  pori,  kemampuan mass  release tablet dengan  variasi  rasio  pelarut  ethanol  dalam  formulasinya,  dan kemampuan  disolusi.  Pengujian  yang  dilakukan  adalah  XRD untuk  mengetahui  struktur  kristal,  FTIR  untuk  mengetahui gugus  fungsi,  SEM  untuk  mengetahui  morfologi  dari partikelnya,  BET  untuk  mengetahui  massa  luas  permukaan spesifik, ukuran diameter pori rata – rata dan volume pori total, mass release  untuk  mengetahui  lama  tablet  bertahan  dalam larutan simulasi lambung (pH 1,2) dan pengujian disolusi untuk mengetahui persen tablet obat yang terdisolusi dalam tubuh.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Uji XRD
Gambar  1.  (a)  menunjukkan  difraktogram  pengujian  XRD untuk  sekam  padi,  terdapat  puncak–puncak  difraksi  pada 2θ=16,5153°,  22,4209°  dan  34,8071°.  Selanjutnya  Gambar  1
(b)  menunjukkan  difraktogram  XRD  untuk  abu  sekam  padi yang telah  melewati  hasil leaching dengan puncak difraksi di 2θ = 21,4901°.  Gambar 1 (c) adalah difraktogram XRD silika hasil  ekstraksi  dengan  puncak  difraksi  di  2θ  =  21,8404°. Gambar  1  (d)  adalah  difraktogram  dari  nanopartikel  silika mesopori dengan puncak difraksi di 2θ=22,1907°.
Pada  puncak  difraksi  abu  sekam  padi  di  2θ  =  22,4209° menjadi  lebih  lebar  dibandingkan  dengan  sekam  padi. Perubahan  lebar  puncak  ini  dipengaruhi  oleh  proses pembakaran  yang  menyebabkan  selulosa  pada  sekam  padi terdekomposisi  dan  menyisakan  silika  amorf  pada  abu  sekam padi.  Pada  proses  pembakaran  terjadi  dekomposisi  senyawa organik. Pada proses ini SiO 2 berkumpul dan membentuk fasa cristobalite. Hal ini ditunjukkan oleh difraktogram XRD  Abu Sekam Padi (Gambar .1 (b)) yang semakin lebar dan menjadi puncak tunggal di 2θ=21,4901°. Hal ini diperkuat lagi dengan penelitian yang melakukan pembakaran silika pada temperatur 600°C,  menghasilkan  silika  dengan  struktur  amorf  dengan presentase silika 99% [6].
Gambar  1  (d)  adalah  difraktogram  dari  nanopartikel  silika mesopori  dengan  puncak  difraksi  di  2θ  =  22,1907°,  FWHM sebesar 0,0900 dan d- spacing = 4,00275Å sesuai dengan ICDD #01-076-0938  merupakan  puncak  difraksi  dari crystoballite low. Puncak  difraksi  yang  melebar  menunjukkan  fasa  yang terbentuk silika amorf. Silika  dari sekam padi  memiliki sudut puncak  yang  melebar  pada  rentang  2θ  =  21–23°  [7].  Data ini sesuai  dengan  hasil  karakteristik  silika  yang  diperoleh  bahwa mesoporous  silika  memiliki  serapan  intensitas  dan  puncak tertinggi  yang  terletak  pada  sudut  2θ  =  22,1907°  serta  jarak antar  ikatan  atau  d- spacing 4,00275Å.  Range  puncak  difraksi pada  2θ  =  21-23°  dan  d- spacing pada  3,50-4Å  adalah  sesuai dengan  identifikasi  material  MCM-41  [8].  Dengan  memiliki puncak  difraksi  2θ  =  22,1907°,  yang  mana  lebih  bergeser  ke kanan  dibandingkan  dengan  puncak  difraksi  silika  hasil ekstraksi 2θ=21,8404°, dapat dikatakan bahwa material berpori (dengan  penambahan  CTAB  2%)  menyebabkan  pergeseran puncak difraksi tetapi masih pada range d- spacing yang telah disebutkan diatas.
Gambar 5. Difraktogram (a) PCT, (b) Si/PCT rasio pelarut 1:0. (c) Si/PCT rasio pelarut 1:1, (d) Si/PCT rasio pelarut 1:2.
Gambar 5. Spektrum FTIR (a) Silika, (b) CTAB , (c) Silika Mesopori
Gambar 5. Spektrum FTIR (a) PCT, (b) Si/PCT rasio pelarut 1:0. (c) Si/PCT rasio pelarut 1:1,(d) Si/PCT rasio pelarut 1:2
Gambar 5. Spektra Hasil Uji FTIR (a) Sekam Padi, (b) Abu Sekam Padi, (c) Silika Hasil Ekstraksi
Pada Gambar 2 (a) menunjukkan difraktogram  XRD  untuk sampel parasetamol murni dengan 3 peak tertingginya pada 2θ sebesar 11,9803° d- spacing 7,3847Å, 2θ = 18,0954° d- spacing 4,90241Å dan 2θ = 20,3230° d- spacing 4,36980Å berdasarkan PDF card ICDD #00-039-1503 menunjukkan difraktogram dari parasetamol.  Adapun  sampel  Si/PCT  rasio  pelarut  1:0  pada Gambar  2(b)  memiliki  puncak  difraksi  pada  21,9307°  dan  d- spacing 4,00616Å, 2θ= 37,6307° d- spacing 2,38838Å dan juga 2θ=  43,8773°  d- spacing 2,06175Å.  Pada  gambar  2(c) merupakan  sampel  Si/PCT  rasio  pelarut  1:1  dengan  puncak difraksi pada 22,0005° dan d- spacing 4,1007Å, 2θ= 43,9288° dan d- spacing 2,05946Å. Sampel Si/PCT dengan rasio pelarut 1:2 pada gambar 2 (d) memiliki puncak difraksi pada 22,0093° dan d- spacing 4,1097Å, 2θ= 37,5789° dan d- spacing 2,39155Å dan juga 2θ= 43,8228° dan d- spacing 2,06419Å.
Untuk  sampel  Si/PCT  rasio  pelarut  1:0  1:1  dan  1:2 menunjukkan puncak difraksi pada kisaran 2θ= 21-23°  untuk silika  dan  2θ=  36-38°  serta  2θ  =  43-45°  untuk  Parasetamol. Terjadi penurunan puncak difraksi dengan bertambahnya rasio pelarut etanol, dan juga terjadi pertambahan d- spacing dengan bertambahnya  rasio  pelarut.  Hal  ini  menujukkan  bahwa
semakin  besar  rasio  pelarut  etanol  yang  digunakan  akan membuat jarak antar ikatan semakin renggang atau tinggi.

## B. Hasil Uji FTIR
Pada  sampel  sekam  padi  (Gambar  3a)  terdapat  puncak dengan  bilangan  gelombang  443,20  cm -1 ,  790,65  cm -1 ,  dan 1031,38 cm -1 merupakan pita vibrasi tekukan Si-O, pita vibrasi peregangan  asimteri  SiO-H,  dan  pita  vibrasi  peregangan asimetri Si-O pada ikatan Si-O-Si. Adanya gugus fungsi Si-O, SiO-H,  dan  Si-O-Si  menunjukkan  adanya  unsur  silika  pada sekam padi. Pada gelombang 1654,50 cm -1 , dan 2906,32 cm -1 merupakan pita vibrasi tekuk C=O dan pita vibrasi regangan C- H. Gugus fungsi C=O menunjukkan adanya hemiselulosa dan lignin [6] dan gugus fungsi C-H menunjukkan adanya senyawa organik  yang  menyusun  sekam  padi  [9].  Sehingga  adanya puncak difraksi selulosa pada hasil XRD terkonfirmasi dengan munculnya  gugus  fungsi  C=O  dan  C-H  pada  hasil  uji  FTIR yang juga menunjukkan adanya selulosa di dalam sekam padi. Terakhir  gelombang  3543,01  cm -1 merupakan  pita  vibrasi regangan  –OH.  Gugus  fungsi  –OH  dari  Si-OH  meupakan vibrasi  dari  ikatan  hidrogen.  Kemunculan  puncak  tersebut menunjukkan adanya adsorpsi air [10].
Pada  spektrum  hasil  uji  FTIR  sampel  abu  sekam  padi (Gambar  3b)  terdapat  puncak  dengan  bilangan  gelombang 440,73 cm -1 , 798,73 cm -1 , 1046,96 cm -1 , dan 3441,01 cm -1 yang merupakan pita vibrasi Si-O, SiO-H, Si-O-Si dan Si-OH. Tidak terdapat  spektra  di  kisaran  1600  cm -1 dan  2900  cm -1 .  Hal  ini mengindikasikan bahwa proses dekomposisi telah menghilangkan  unsur  karbon  dari  sekam  padi  sehingga  yang tersisa  hanya  silika  amorf.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  pada hasil  uji  XRD  juga  tidak  ditemukan  puncak  difraksi  selulosa. Sehingga terdapat korelasi antara data XRD dan juga FTIR dari sekam padi hingga menjadi abu sekam padi.
Pada  silika  hasil  ektraksi  (Gambar  3  b)  memiliki  spektrum FTIR pada 456,90 cm -1 merupakan pita vibrasi tekukan Si-O, 798,89  cm -1 pita  vibrasi  peregangan  simetris  SiO-H,  1069,78 cm -1 pita vibrasi peregangan asimetri Si-O pada ikatan Si-O-Si, 1412,88 cm -1 pita vibrasi tekuk SiO-H, 1635,64 cm -1 pita vibrasi O-H  dari  air  yang  terabsorpsi,  dan  3401,84  cm -1 pita  vibrasi regangan Si-OH. Pada silika ekstraksi tidak terjadi perubahan gugus fungsi, hal ini dikarenakan pada proses sol-gel dari abu sekam  padi  ke  silika  ekstraksi  tidak  terdapat  reaksi  yang menyebabkan struktur kimia silika amorf tidak berubah Pada  Gambar  4  a  terdapat  grafik  spektrum  untuk  sampel silika hasil ekstraksi dengan pita vibrasi terletak 456,90 cm -1 , 798,89  cm -1 ,  1069,78  cm -1 ,  1412,88  cm -1 ,  1635,64  cm -1 ,  dan 3401,84  cm -1 yang  merupakan  pita  vibrasi  dari  gugus  Si-O, SiO-H,  Si-O-Si,  -OH,  SiO-H,  dan  Si-OH.  Sedangkan  pada Gambar 4 (b) terdapat grafik dengan pita vibrasi terletak pada 718,79  cm-1,  911,15  cm-1,  1461,87  cm-1,  dan  2848,39  cm-1 yang merupakan pita vibrasi dari gugus -CH2-, N(CH3)2, -CH. Pada silika mesopori tidak ditemukan gugus -CH2-, N(CH3)2, ataupun  -CH-  yang  merupakan  gugus  fungsi  dari  CTAB. Adapun  Gambar  4  (d)  terdapat  grafik  spektrum  dari  silika mesopori dengan pita vibrasi terletak pada 444,09 cm -1 , 796,56 cm -1 , 961,54 cm -1 , 1057,49 cm -1 , 1636,87 cm -1 , dan 3335,30 cm -1 yang merupakan pita vibrasi dari gugus Si-O, SiO-H, Si-
{a) (b)
Gambar 7. Hasil Uji SEM perbesaran 10.000x (a)Silika, (b) Silika mesopori
(a) (b) (c) (d)
Gambar 7. Hasil Uji SEM perbesaran 10.000x (a) Parasetamol, (b) Si/PCT rasio pelarut 1:0. (c) Si/PCT rasio pelarut 1:1, (d) Si/PCT rasio pelarut 1:2
O-Si,  -OH,  SiO-H,  dan  Si-OH.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa proses reflux acid  methanol mampu  menghilangkan  CTAB sebagai  kerangka  pembentuk  mesopori  silika.  Dengan hilangnya CTAB maka akan meninggalkan pori pada struktur material silika. Hasil ini sesuai dengan penelitian bahwa CTAB hilang setelah proses reflux menggunakan methanol.
Pada gambar 5 menunjukkan gugus OH sudah tidak mucul, yang  mengindikasikan  bahwa  kandungan  air  pada  sampel  ini telah tidak ada, namun muncul gugus NH yang mengindikasikan kandungan parasetamol, gugus C-H dan C=C teridentifikasi  yang  pada  pengujian  FTIR  silika  sebelumnya tidak teridentifikasi.

## C. Hasil Uji SEM
Adapun  Gambar  6  (a)  menunjukkan  silika  hasil  ekstraksi memiliki bentuk partikel yang tidak beraturan. Terlihat masih ada partikel yang berukuran besar. Permukaannya terlihat halus dan  memiliki  bentuk  yang  padat.  Sedangkan  terkait  bentuk partikelnya  ada  yang  seperti  serpihan-serpihan  dengan  ujung- ujung  part i kelnya  terlihat  runcing  serta  berbentuk  balok. Gambar 6 (b) menunjukkan hasil uji SEM silika mesopori yang memiliki  morfologi  seperti  bunga  karang  yang  tersusun  atas partikel-partikel  kecil.  Hal  ini  bersesuaian  dengan  hasil penelitian  yang  menyatakan bahwa  morfologi silika  mesopori menyerupai terumbu karang yang berbentuk bulat
Gambar  7  (a)  menunjukkan  hasil  uji  SEM  dari  sampel Parasetamol  yang  mempunyai  bentuk  kristal  berupa  kristal jarum.  Hal  ini  terlihat  adanya  bidang  yang  memanjang  dan
meruncing menyerupai bentuk jarum [11]. Pada Gambar 7 (b) (c)(d)  menunjukkan  sampel  parasetamol  yang  sudah terenkapsulasi  dengan  silika  mesopori,  terlihat  pola  terumbu karang  yang  menyelimuti  parasetamol  yang  berbentuk  jarum. Pada  sampel  ini,  terumbu  karang  yang  terbentuk  lebih  kokoh strukturnya.
D. Hasil Uji Nitrogen Adsorbtion – Desorption Isotherm
Hasil  uji nitrogen  adsorption  –  desorption  isotherms pada sampel  silika  mesopori  dengan  penambahan  CTAB  2% ditunjukkan pada Tabel 1.
Dengan  didapatkannya  data  hasil  uji  seperti  pada  Tabel  2, sudah  dapat  dikategorikan  bahwa  silika  dengan  penambahan CTAB 2% akan mejadikan silika memiliki pori dengan ukuran meso(mesopori)  Luas  permukaan  dengan  penambahan  CTAB 2% pada penelitian ini memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan  luas  permukaan  pada  penelitian  sebelumnya  dengan luas 464,10 m 2 /g.
Kurva nitrogen  adsorption  –  desorption (Gambar  8) pada sampel  silika  mesopori  memiliki  bentuk  mirip  dengan  kurva nitrogen  adsorption  –  desorption  isotherms IUPAC  tipe  IV. Kurva  tipe  IV  sesuai  untuk  fenomena  kondensasi  kapiler  dan menunjukkan  efek  histeris,  hal  ini  merupakan  ciri  –  ciri  khas dari padatan berpori, dan terjadi efek histeris pada p/po = 0,2 - 0,4.

## E. Hasil Uji Sifat Fisik Tablet
Hasil  uji keseragaman bobot tablet tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing – masing bobotnya menyimpang dari bobot rata  –  ratanya  lebih  besar  dari  5%.  Dari  hasil  pengujian  telah dihitung  massa tiap t  waktu sehingga di dapatkan grafik  pada Gambar 9.
Sediaan lepas terkendali merupakan sediaan yang dirancang untuk  memberikan  aktivitas  terapetik  yang  diperlama  dengan cara  pelepasan  obat  secara  terus  –  menerus  selama  periode tertentu  dalam  sekali  pemberian.  Tujuan  utama  dari pengembangan sediaan lepas lambat adalah untuk mempertahankan  konsentrasi  zat  aktif  dalam  darah  pada
Tabel 2. Data bobot sampel tablet No Sampel Berat (gram) Range simpangan 5% Ket 1 Parasetamol 0,6758 0,6274 – 0,6935
√
2 Si/PCT rasio pelarut 1:0 0,6725 √ 3 Si/PCT rasio pelarut 1:1 0,6583 √ 4 Si/PCT rasio pelarut 1:2 0,6394 √
Note : √ = memenuhi kriteria, tidak terjadi simpangan lebih dari 5%
Tabel 2. Hasil Uji BET silika mesopori Nama Sampel Luas Permukaan (m 2 /g) Ukuran diameter pori rata – rata (nm) Total Volume pori (cc/g) Silika Mesopori 1291,436 4,95764 1,601
Gambar 9. Kurva nitrogen adsorption – desorption isotherms Silika dengan penambahan CTAB 2%
Gambar 9. Grafik pelepasan masa terhadap waktu – Pengujian pelepasan masa waktu
konsentrasi  efektif.  Dengan  konsep  obat  yang  lepas  secara lambat  dapat  mengurangi  frekuensi  doses  atau  untuk meningkatkan efektifitas dari aktifitas obat.
Pada menit  –  menit awal jumlah obat yang terdisolusi naik dengan  cepat  dikarenakan  tablet  mengalami  disintegrasi  yang diikuti  dengan  disolusi.  Selanjutnya  terjadi  peningkatan  yang perlahan  karena  obat  yang  belum  terdisolusi  tinggal  sedikit. Rasio pelarut tinggi menyebabkan penetrasi air semakin cepat maka  ikatan  antar  partikel  menjadi  lemah  kemudian  tablet pecah. Oleh sebab itu waktu untuk mass release Si/PCT rasio pelarut 1:2 lebih cepat dibandingkan dengan rasio 1:1.

## F. Hasil Uji Disolusi
Tabel  3  merupakan  data  hasil  uji  disolusi  dengan menggunakann metode dayung selama 30 menit. Dari Tabel 3 terlihat  bahwa  parasetamol  terdisolusi  selama  30  menit  pada semua sampel berada pada kisaran 29  – 48%. Bila digunakan aturan  Banakar  kisaran  ini  berada pada  nilai  Q 0,25 (  20  -50%) sehingga  dapat  diketahui  tablet  memiliki  waktu  120  menit untuk  sekali  pemakaian..  Etanol  mampu  menurunkan  sudut kontak  dengan  melemahkan  ikatan  antar  partikel  sehingga waktu hancur meningkat dan akan mudah terdisolusi. Sehingga pada  data  disolusi  diatas  dengan  rasio  pelarut  1:2  memiliki %disolusi yang cukup tinggi yaitu 47,52%.
Dalam  penelitian  kali  ini  dihasilkan  bahwa  sampel  yang paling optimal dalam kemampuan disolusi untuk slow release drug  delivery dan  selaras  dengan mass  release yaitu penggunaan  rasio  pelarut  1:1,  meskipun  dengan  peningkatan kadar  etanol  dapat  mempercepat  kelarutan,  namun  yang  kita harapkan dalam drug delivery adalah obat akan bertahan cukup lama  dalam  tubuh  sehingga  kita  dapat  mengurangi  dosis pemakaian obat.
Namun  kasus  khusus  untuk  obat  Parasetamol  dalam menangani gejala gejala yang harus memiliki efek secara cepat seperti  dalam  meredakan  sakit  kepala,  nyeri  haid,  sakit  gigi adalah kurang tepat apabila menggunakan metode slow release. Metode yang tepat untuk parasetamol atau obat – obat yang cara kerjanya bukan pencegahan adalah obat konvensional. Dimana obat  akan release secara  cepat  dan  %disolusinya  juga  tinggi. Untuk obat yang tepat apabila diterapkan metode slow release adalah  obat  –  obat  seperti  anti  kanker  yang  penggunaanya secara continue dan  memiliki  t  paruh  waktu  yang  cukup panjang.  Dalam  penelitian  ini  dapat  dibuktikan  bahwa  silika mesopori  dalam  fungsinya  sebagai  material  pengantar  obat ( drug delivery) adalah efektif dibuktikan dengan penambahan
silika mass release obat dalam jangka waktu yang panjang dan terkontrol.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pengaruh  rasio pelarut  etanol  pada  tablet  yang  dienkapsulasi  oleh  silika mesopori  menunjukkan  tingkat  mass  release  yang  semakin panjang  dibuktikan  dengan  lamanya  tablet  itu  hancur. Berdasarkan  data  yang  didapatkan  kemampuan release terkontrol terbaik terdapat pada sampel dengan rasio pelarut 1:1 dengan  waktu  habis  selama  20  jam.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  silika  mesopori  memiliki  kemampuan  yang  efektif sebagai  material  pengantar  obat.  Selaras  dengan  hal  tersebut kemampuan disolusi untuk tablet yang dienkapsulasi oleh silika memiliki  hasil  optimal  pada  sampel  dengan  rasio  pelarut  1:1 dengan % disolusi sebesar 34,56% selama 30 menit.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A. A. M. Daifullah, B. S. Girgis, and H. M. H. Gad, “Utilization of agro- residues (rice husk) in small waste water treatment plans,” Mater. Lett. , vol. 57, no. 11, pp. 1723–1731, 2003.
[2]  F. Tang, L. Li, and D. Chen, “Mesoporous silica nanoparticles: synthesis, biocompatibility  and  drug  delivery,” Adv.  Mater. ,  vol.  24,  no.  12,  pp. 1504–1534, 2012.
[3]  D. Ramadon and A. MUN’IM, “Pemanfaatan nanoteknologi dalam sistem penghantaran obat baru untuk produk bahan alam,” J. Ilmu Kefarmasian Indones. , vol. 14, no. 2, pp. 118–127, 2017.
[4]  S. Y. Tan, C. Y. Ang, P. Li, Q. M. Yap, and Y. Zhao, “Drug encapsulation and  release  by  mesoporous  silica  nanoparticles:  the  effect  of  surface functional  groups,” Chem.  Eur.  J. ,  vol.  20,  no.  36,  pp.  11276–11282, 2014.
[5]  B.  S.  Luh, Rice,  Volume  2:  Utilization ,  vol.  2.  Springer  Science  & Business Media, 1991.
[6]  A. Chandra, Y. I. P. Miryanti, L. B. Widjaja, and A. Pramudita, “Isolasi dan karakterisasi silika dari sekam padi,” 2012.
[7]  Y. Ervianto, “Analisa Pengaruh Konsentrasi Cetyltrimethyl Ammonium Bromide  Sebagai  Template  Terhadap  Pembentukan  Silika  Mesopori MCM-41 Dari Sekam Padi,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018.
[8]  S. B. McCullen et al. , “A new family of mesoporous molecular sieves,” in Access in Nanoporous Materials , Springer, 2002, pp. 1–11.
[9]  C. T. Kresge and W. J. Roth, “The discovery of mesoporous molecular sieves from the twenty year perspective,” Chem. Soc. Rev. , vol. 42, no. 9, pp. 3663–3670, 2013.
[10]  P. Yang, S. Gai, and J. Lin, “Functionalized mesoporous silica materials for controlled drug delivery,” Chem. Soc. Rev. , vol. 41, no. 9, pp. 3679– 3698, 2012.
[11]  P.  V.  Haji,  Son  Helmi.  Puwaningsih  H,  Susanti  D,  “Analisa  Pengaruh Konsentrasi  CTAB  Terhadap  Disolusi  Rata-Rata  Piroxicam  pada Nanopartikel  Silika  Mesopori  MCM-41,”  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember Surabaya, 2019.
Tabel 3. Hasil uji disolusi Sampel Abs Cs (ppm) C (ppm) W (mg) % Disolusi PCT 0,2082 3,332 83,3 74,98 29,98 Si/PCT Rasio pelarut 1:0 0,027 4,32 108 97,2 38,88 Si/PCT Rasio pelarut 1:1 0,024 3,84 96 86,4 34,56 Si/PCT Rasio pelarut 1:2 0,033 5,28 132 118,8 47,52